485 



weder durcli Absetzenlassen noch durch Filtriren eine 

 genügende Menge Chlorzinklösung erhalten liess. Die Ur- 

 sache dieser Erscheinung liegt in dem Kieselsäuregehalte 

 der Zinkblende, welcher bei deren Röstung die Bildung 

 eines Zinksilicates veranlasst, das beim Behandeln mit Salz- 

 säure gelatinirt. Versuche im Kleinen haben ergeben, dass 

 Gemenge von Zinkoxyd und Kieselsäure schon nach nicht 

 sehr starkem Glühen mit Säure eine Gallerte erzeugen. Da 

 Zinkblende behuf ihrer gehörigen Abröstung einer höheren 

 Temperatur ausgesetzt .werden muss, so wird sich dabei 

 eine solche Sihcatbildung nicht vermeiden lassen und in 

 Folge dessen die Darstellung von Chlorzink aus quarzhalti- 

 ger Blende keinen Vortheil versprechen. 



Die auf der Grube Caroline bei Clausthal versuchsweise 

 verwandten Grubenhölzer, welche auf dem Göttinger Bahn- 

 hofe mit Chlorzinklösung getränkt worden, haben noch nicht 

 hinreichend lange gestanden, um über ihre Dauer im Ver- 

 gleich zu gewöhnlichen Hölzern schon jetzt ein bestimmtes 

 Urtheil haben zu können. Es wurden jl2 Abschnitte von 

 solchen getränkten Hölzern auf einen Zinkgehalt untersucht. 

 Während ein 20 Zoll von der Spitze des Stammes abge- 

 schnittenes Stück am Rande gegen 2 pCt. und in der Mitte 

 0,1 pCt. Zink enthielt, wurde in dem weiter nach der Spitze 

 abgeschnittenen Abschnitten weniger Zink wahrgenommen. 

 D. D ocimastisch'e Untersuchungen. 



26) Kupferprobe auf nassem Wege. Der Kupfer- 

 gehalt der Kupferkiese, welche zur Altenauer und Lau- 

 tenthaler Hütte verschmolzen werden, wurde früher in den 

 Probenzettehi nicht angemerkt. Seit einigen Jahren werden 

 diese Schliege nach der von mir modificirten schwedischen 

 Methode untersucht, welche im Heft I. dieser Zeitschrift 

 vom Jahre 1856 näher beschrieben ist. Man hat keine, Ver- 

 anlassung gehabt, dieses Verfahren nach der von Mohr 

 angegebenen Modification abzuändern. 



27) Kupferschiefer vomHüggel im Fürstenthum 

 Osnabrück enthielten nach B. Illing; 



Obere Barth. Untere Barth. 

 Flüchtige Bestandtheile 41 pCt. 31 pCt. 



Kupfer 0,047 pCt. 3,63 pCt. 



